TCVN6415-2:2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-2:2016 (ISO 10545-2:1995) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định kích thước và chất lượng bề mặt TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-2:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 2: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 2: Determination of dimensions and surface quality Lời nói đầu TCVN 6415- 2 :2016 thay thế TCVN 6415- 2 :2005. TCVN 6415- 2 :2016 tương đương ISO 10545- 2 : 1995 Bộ tiêu chuẩn TCVN 6415-1+18:2016 Gạch gốm ốp, l á t - Phương pháp thử , bao gồm các phần sau: - TCVN 6415-1:2016 (ISO 10545-1:2014) Phần 1: L ấ y mẫu và nghiệm thu sản phẩm ; - TCVN 6415-2:2016 (ISO 10545-2:1995) Phần 2: X á c định k í ch thước và ch ấ t lượng bề mặt; - TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995) Phần 3: X á c đ ị nh độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích; - TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2014) Ph ầ n 4: Xác đ ị nh đ ộ b ề n uốn và lực uốn gãy ; - TCVN 6415-5:2016 (IS O 10545-5:1996) Phần 5: X á c định độ bền va đập bằng cách đo hệ số ph ả n hồi; - TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545-6:2010) Phần 6: Xác định độ b ề n mài mòn sâu đối v ới gạch không phủ men; - TCVN 6415-7:2016 (ISO 10545-7:1996) Ph ầ n 7: X á c định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men; - TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-8:2014) Phần 8: X á c định hệ s ố gi ã n n ở nhiệt dà i ; - TCVN 6415-9:2016 (ISO 10545-9:2013) Ph ầ n 9: X ác định độ bền sốc nhiệt ; - TCVN 6415-10:2016 (ISO 10545-10:1995) Phần 10: X á c đ ị nh hệ số giãn nở ẩ m ; - TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) Phần 11: X á c định độ bền rạn men đối với gạch men; - TCVN 6415-12:2016 (ISO 10545-12:1995) Phần 12: X á c định độ bền băng gi á ; - TCVN 6415-13:2016 (ISO 10545-13:1995) Phần 13: X á c định độ bền hóa học ; - TCVN 6415-14:2016 (ISO 10545-14:2015) Ph ầ n 14: Xác định độ b ề n chống bám bẩn ; - TCVN 6415-15:2016 (ISO 10545-15:1995) Phần 15: X á c định độ thôi chì và cad im i của gạch ph ủ men; - TCVN 6415-16:2016 (ISO 10545-16:2010) Ph ầ n 16: X á c định sự kh á c biệt nh ỏ về màu; - TCVN 6415-17:2016 Phần 17: X á c định h ệ số ma s á t; - TCVN 6415-18:2016 (EN 101:1991) Phần 18: X á c định độ c ứ ng bề mặt theo thang Mohs. TCVN 6415- 2 :2016 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đ ề nghị, Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo lường Ch ấ t lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 2: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT Ceramic floor and wall tiles - Test method Part 2: Determination of dimensions and surface quality 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định đặc t í nh k í ch thước (chiều dài, chiều rộng, chiều dày, độ thẳng cạnh, độ vuông góc, độ phẳng bề mặt) v à chất lượng bề mặt của các lo ạ i gạch gốm ố p, lát. Gạch có diện tích nhỏ hơn 4 cm 2 không cần đo chiều dài, chiều rộng, độ thẳng cạnh, độ vuông góc và độ ph ẳ ng bề mặt. Khi đo chi ề u dài, chiều rộng, độ thẳng cạnh, độ vuông góc, cho phép bỏ qua các vét lồi lõm, s ủ i men hay các khuy ế t tật khác trên cạnh b ê n mà s ẽ được che l ấ p kín trong mạch vữa sau khi ố p, lát . 2 Thuật ngữ, định nghĩa Trong ti ê u chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 2.1 Độ thẳng cạnh (Straightness of sides) Chênh lệch độ thẳng trên b ề mặt viên gạch, tại v ị tr í giữa cạnh so với đầu mút cạnh của viên gạch (xem H ì nh 1). Sai lệch độ thẳng cạnh = H ì nh 1 - Độ thẳng cạnh Phép xác định n à y chỉ áp dụng cho gạch có cạnh thẳng và được tính bằng phần trăm (%), theo công thức: (1) trong đ ó : C là chênh lệch độ thẳng cạnh tại điểm giữa của c ạ nh đo; L là chiều dài cạnh đo. 2.2 Độ vuông góc (Deviation from rectangulr i ty) Sự sai lệch góc của vi ê n gạch khi được đặt áp lên góc của t ấ m hiệu chuẩn (xem H ì nh 2). Sai lệch độ vuông góc = H ì nh 2 Độ vuông góc Độ vuông g ó c, tính bằng phần trăm (%), theo công thức: (2) trong đ ó : δ là ch ê nh lệch g ó c t í nh theo c ạ nh kề góc đo của viên gạch so với c ạ nh của tấm hi ệ u chuẩn (đo t ạ i v ị tr í cách góc 5 mm); L là chiều dài c ạ nh kề góc đo của vi ê n gạch. 2.3 Độ phẳng mặt (Surface flatness) Được xác định theo ba vị tr í trên b ề mặt vi ê n gạch. Đối với gạch trang trí có b ề mặt không ph ẳ ng, chỉ tiêu này không cần xác định. 2.4 Độ cong tâm (Centre curvature) Sai lệch vị trí trung tâm trên mặt viên gạch không cùng nằm trên mặt ph ẳ ng của ba trong bốn góc viên gạch so với đường chéo của viên gạch (xem H ì nh 3). Độ cong tâm = Hình 3 - Độ cong tâm 2.5 Độ cong cạnh mép (Edge curvature) Sai lệch v ị trí mép cạnh của viên gạch kh ô ng cùng nằm trên mặt phẳng của ba trong bốn g ó c viên gạch so với đường chéo của viên gạch (xem H ì nh 4). Độ cong cạnh mép = Hình 4 - Độ cong cạnh mép 2.6 Độ v ê nh góc (Warpage) Sai lệch v ị trí của một góc kh ô ng cùng nằm trên mặt phẳng của ba góc kia so với đường chéo của viên gạch (xem Hình 5). Độ vênh góc = Hình 5 - Độ vênh góc 2.7 Nứt (Cracks) Vết rạn nứt nh ì n th ấ y bằng mắt thường ở mặt tr ê n, mặt dưới hay cả hai mặt gạch. 2.8 Rạn men (Crazing) Các v ế t nứt rạn rất nhỏ như sợi tóc trên b ề mặt men của vi ê n gạch sau khi thử nghiệm. 2.9 B ỏ men (Dry spots) Phần diện tích không có men trên b ề mặt viên gạch. 2.10 Gồ ghề (Unevenness) V ế t lồi lõm tr ê n b ề mặt viên gạch. 2.11 Lỗ châm kim (Pin hole) Lỗ nhỏ trên bề mặt viên gạch. 2.12 M ờ men (Glaze devitrfication) Khuyết tật do k ế t tinh của men, mắt thường nhìn thấy r õ . 2.13 Đ ố m hoặc v ế t (Specks or spots) V ế t tương phản trên b ề mặt viên gạch, mắt thường c ó thể nh ì n th ấ y. 2.14 Khuy ế t tật dưới men (Underglaze fault) Khuyết tật nằm dưới l ớ p men. 2.15 Lỗi trang trí (Decorating fault) Khuy ế t tật do trang trí. 2.16 Sứt (Chip) Vết vỡ ở cạnh, góc hay bề mặt viên gạch. 2.17 Phồng rộp (Blister) Vết bong bóng hay sủi bọt do thoát h ơ i trong quá trình gia nhiệt . 2.18 G ợ n cạnh (Rough edge) Khuyết tật không thẳng, kh ô ng đều dọc theo cạnh vi ê n gạch. 2.19 V iề n gạch (Welt) Khuyết tật do tích tụ men thành gờ dọc theo cạnh viên gạch. CH Ú THÍCH 1: Đ ể đánh giá được đây l à sự trang tr í ch ú ý ch ấ p nhận được hay khuyết tật, phải xem xét y ê u cầu liê n quan của sản ph ẩ m. V ế t n ứ t, c ạ nh b ị gợn hoặc sứt góc th ì kh ô ng thể là tác động ch ú ý . 3 Xác định chiều dài và chiều rộng 3.1 Mẫu thử Mẫu thử gồm 10 viên gạch nguyên. 3.2 Dụng cụ Thước calip, hoặc dụng cụ th í ch hợp khác đ ể đo chiều dài, có độ ch í nh xác 0,1 mm. 3.3 Cách đo Đo kích thước mỗi cạnh b ê n của từng viên mẫu ở vị tr í cách góc 5 mm, chính xác đến 0,1 mm. 3.4 Biểu thị k ế t quả Với gạch h ì nh vuông, kích thước trung b ì nh của cạnh là trung b ì nh cộng của bốn giá trị đo. K í ch thước trung bình cạnh của tổ mẫu th í nghiệm là trung b ì nh cộng của 40 giá trị đo. Với gạch h ì nh chữ nhật, k í ch thước trung b ì nh cạnh là trung b ì nh cộng của hai giá trị đo cạnh tương ứng của từng cặp cạnh viên m ẫ u. K í ch thướ c trung bình cạnh dài, rộng của tổ mẫu thí nghiệm là trung b ì nh cộng của 20 giá trị đo tương ứng. 3.5 Báo cáo thử nghiệm Trong báo cáo thử nghiệm bao gồm ít nhất các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) mô tả viên mẫu; c) tất cả các giá tr ị đo chiều dài và chiều rộng; d) kích thước trung bình cạnh của từng vi ê n mẫu thí nghiệm h ì nh vuông và kích thước trung bình cạnh dài, rộng của từng viên mẫu h ì nh chữ nhật ; e) kích thước trung bình cạnh của 10 viên mẫu thí nghiệm hình vuông và kích thước trung bình cạnh dài, rộng của 10 viên mẫu h ì nh chữ nhật; f) sai lệch kích thước trung bình của cạnh, tính theo phần trăm của mỗi viên gạch (hai hay bốn cạnh) so với kích thước làm việc; g) sai lệch kích thước trung bình của cạnh, tính theo phần trăm của mỗi viên gạch (hai hay bốn cạnh) so với kích thước trung bình cạnh của tổ mẫu 10 viên (20 hay 40 cạnh). 4 Xác định chiều dày 4.1 Mẫu thử Mẫu thử gồm 10 viên gạch nguyên. 4.2 Dụng cụ Panme , đường kính 5 mm đến 10 mm, hoặc dụng cụ đo thích hợp, c ó độ chính xác 0,1 mm. 4.3 Cách đo Với các loại gạch có bề mặt ph ẳ ng, kẻ hai đường chéo n ố i các góc v à đo chiều dày tại điểm dày nh ấ t của bốn đoạn kẻ. Chiều dày trung bình của mỗi viên gạch là giá trị trung b ì nh của bốn vị trí đo, sai số đo l ấ y chính xác đến 0,1 mm. Với loại gạch có b ề mặt kh ô ng phẳng, kẻ bốn đường thẳng tại góc vuông qua bề mặt gạch ở các khoảng cách bằng 0,125; 0,375; 0,625 và 0,875 lần chiều dài đo được từ đi ể m cuối. Đo chiều dày tại điểm dày nhất trên mỗi đường k ẻ . 4.4 Bi ể u thị k ế t quả Đối với t ấ t cả các loại gạch, chiều dày trung bình của từng vi ê n gạch là giá tr ị trung bình của 4 số đo. Chi ề u dày trung bình của tổ mẫu th í nghiệm là giá tr ị trung bình của 40 giá trị đo. 4.5 Báo cáo thử nghiệm Trong báo cáo thử nghiệm bao gồm ít nh ấ t các thông tin sau: a) viện d ẫ n tiêu chuẩn này; b) mô tả viên mẫu; c) t ấ t cả các giá trị đo chiều dày; d) chi ề u dày trung bình của mỗi vi ê n m ẫ u; e) sai lệch chiều dày trung bình của mỗi viên mẫu với chiều dày làm việc tính theo phần trăm hay milimét (theo yêu cầu của tiêu chuẩn sản ph ẩ m) 5 Xác định độ thẳng cạnh 5.1 M ẫ u thử Mẫu thử gồm 10 viên gạch nguyên. 5.2 Thiết b ị , dụng cụ 5. 2. 1 Thi ế t bị , như chỉ ra trong H ì nh 1 , hoặc bất kỳ thiết bị tương tự khác. Đồng hồ đ ĩ a số (D F ) được sử dụng để đo độ thẳng cạnh. 5.2.2 T ấ m hiệu chuẩn , đạt độ chính xác về kích thước, thẳng cạnh v à phẳng. 5.3 Cách đo Chọn thiết bị có kích thước phù hợp (5.2.1) để khi đặt viên gạch vào thiết b ị , các vấu đỡ (S A , S B , S C ) và các vấu định vị ( l A , l B , l C ) cách đều mỗi góc là 5 mm trên cạnh đo (xem H ì nh 6). Đặt tấm hiệu chuẩn (5.2.2) lên đúng vị trí đo và điều chỉnh đ ồ ng h ồ về giá trị xác định. Lấy tấm hiệu chuẩn ra, đặt úp viên gạch lên thi ế t bị đo và tiếp xúc các vấu định vị, ghi giá trị đo được trên đồng hồ đặt tại tâm của cạnh đo. Nếu viên gạch là hình v u ông, lần lượt xoay các cạnh để c ó được bốn giá trị đo. Lặp lại quy trình tr ê n với từng viên gạch thí nghiệm. Trong trường hợp viên gạch h ì nh chữ nhật, điều chỉnh thiết bị ở vị tr í có kích thước phù hợp để đo chiều dài và chiều rộng. Gi á tr ị đo lấy ch í nh xác đến 0,1 mm. 5.4 Biểu thị k ế t quả Với gạch h ì nh vuông, độ thẳng cạnh của mỗi viên gạch là trung bình cộng của bốn giá trị đo. K í ch thước trung bình cạnh của tổ mẫu thí nghiệm là trung bình cộng của 40 gi á trị đo. Với gạch hình chữ nhật độ thẳng cạnh là trung bình cộng của hai giá trị đo cạnh tương ứng của từng cặp cạnh viên m ẫ u. Độ thẳng cạnh trung bình của cạnh dài và cạnh rộng của tổ mẫu th í nghiệm là trung bình cộng của 20 giá trị đo tương ứng. 5.5 Báo cáo thử nghiệm Trong báo cáo thử nghiệm bao gồm ít nh ấ t các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) mô tả viên mẫu; c) tất cả các giá trị đo độ thẳng cạnh của các cạnh; d) sai lệch độ thẳng cạnh lớn nhất tính theo ph ần trăm so với kích thước làm việc. 6 Xác định độ vuông góc 6.1 M ẫ u thử Mẫu thử gồm 10 viên gạch nguyên. 6.2 Thiết bị, dụng cụ 6.2.1 Thiết bị , như ch ỉ ra trong H ì nh 1, hoặc bất kỳ thiết b ị tương tự khác. Đ ồ ng h ồ đ ĩ a s ố (D A ) được sử dụng đ ể đo độ vuông g ó c. 6.2.2 T ấ m hiệu chuẩn , đạt độ ch í nh xác về k í ch thước, thẳng cạnh và phẳng. 6.3 Cách đo Chọn thi ế t bị có kích thước phù hợp (5.2.1) để khi đặt viên gạch vào thi ế t bị, các vấu dở (S A , S B , S C ) và các v ấ u đị nh v ị ( l A , l B , l C ) cách đều mỗi góc có cạnh đo là 5 mm trên cạnh đo (xem H ì nh 6). Ch ố t đ ẩ y của đ ồ ng h ồ đo (D A ) cũng sẽ cách đều g ó c c ó cạnh đo là 5 mm. (xem H ì nh 6). Đặt tấm hiệu chuẩn (6.2.2) l ê n đúng v ị tr í đo và điều ch ỉ nh đ ồ ng h ồ v ề giá trị xác định. L ấ y tấm hiệu chuẩn ra, đặt úp vi ê n gạch lên thiết bị đo và tiếp xúc các vấu định vị, ghi giá trị đo đọc được trên đồng hồ đặt cách g ó c 5 mm. Nếu viên gạch là h ì nh vuông, lần lượt xoay các cạnh đ ể có được bốn giá tr ị đo. Lặp lại quy trình trên với mỗi cạnh của vi ê n gạch vuông. Lặp lại quy trình trên với từng vi ê n gạch thí nghiệm. Trong trư ờ ng hợp viên gạch h ì nh chữ nhật, điều chỉnh thiết b ị ở vị trí c ó k í ch thước phù hợp để đo chiều dài và chiều rộng. Giá trị đo lấy ch í nh xác đến 0,1 mm. 6.4 B iể u thị k ế t quả Đối với t ấ t cả các loại gạch, độ vu ô ng góc trung bình của từng vi ê n gạch là giá trị trung bình của 4 số đo. Độ vu ô ng góc trung bình của t ổ mẫu thí nghiệm là giá tr ị trung bình của 40 giá trị đo. 6.5 Báo cáo thử nghiệm Trong báo cáo thử nghiệm bao g ồ m í t nhất các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) m ô tả viên mẫu; c) tất cả các giá trị đo độ vuông góc; d) sai lệch độ vuông góc l ớ n nhất tính theo ph ần trăm so với kích thước làm việc 7 Xác định độ phẳng mặt (cong và vênh) 7.1 M ẫ u thử Mẫu thử gồm 10 viên gạch nguyên. 7.2 Thiết bị, dụng cụ 7.2.1 Đối với gạch có kích thước lớn hơn hoặc bằng (100 x 100) mm 7.2.1.1 Thiết bị , chỉ ra trong Hình 6, hoặc bất kỳ thiết b ị tương tự khác. Để đo độ phẳng mặt của gạch, các v ấ u đ ỡ (S A , S B , S C ) có đường kính bằng 5 mm. Với loại gạch có bề mặt khác có thể dùng các vấu đỡ thích hợp khác. 7.2.1.2 Tấm ph ẳ ng hiệu chuẩn , bằng kim loại hay thủy tinh, d à y í t nh ấ t là 10 mm, được mô tả trong 6.2.2. 7.2.2 Đối với gạch có k í ch thước nhỏ h ơn (100 x 100) mm 7.2.2.1 Thước thẳng kim loại , chính xác đến 0,1 mm. 7.2.2.2 Thước mẫu có đầ u dò chiều dày 7.3 Cách đo 7.3.1 Đối với gạch có k í ch thư ớ c lớn hơn hoặc bằng (100 x 100) mm Chọn thiết b ị có kích thước phù hợp (7.2.1.1), đặt t ấ m phẳng hiệu chu ẩ n (7.2.1.2) chính xác vào vị tr í tỳ lên đ ỉ nh ba vấu đ ỡ (S A , S B , S C ). Tâm của mỗi vấu đ ỡ và hai đ ầ u đo của đồng hồ (D E , D C ) cách đều góc có cạnh viên gạch là 10 mm. Điều chỉnh ba đồng hồ đo (D D , D E , D C ) về giá trị xác định (xem H ì nh 6). Nhấc tấm phẳng hiệu chuẩn ra, đặt úp viên g ạ ch vào thiết b ị v à ghi giá tr ị đọc trên ba đồng hồ đo. Nếu gạch là h ì nh vuông, l ầ n lượt xoay các cạnh để có được bốn giá trị đo. Lặp lại quy trình trên với từng viên gạch được thử. Trong trường hợp gạch là hình chữ nhật, điều ch ỉ nh thiết bị cho phù hợp với kích thước gạch. Ghi độ sai lệch lớn nh ấ t v ề độ cong t â m (D D ), độ cong cạnh (D E ), độ vênh góc (D C ) của từng viên gạch. Sai số của phép đ o là 0,1 mm. 7.3.2 Đ ối vớ i gạch có kích thước nhỏ hơn (100 x 100) mm - Để đo độ cong cạnh, đặt thước thẳng cạnh (7.2.2.1) qua cạnh và đo khe hở bằng thước mẫu 7 .2.2.2). - Đ ể đo độ cong tâm, ti ế n hành như trên nhưng rà theo đường chéo. - Độ vênh góc v à độ phẳng mặt không cần xác định. 7.4 Biểu thị k ế t quả Đối với t ấ t cả các loại gạch, độ phẳng mặt trung bình của từng viên gạch là giá trị trung bình của 4 số đo. Độ phẳng mặt trung bình của tổ mẫu thí nghiệm là giá trị trung bình của 40 giá trị đo. Độ cong tâm tính bằng phần trăm so với chiều dài đường chéo. Độ cong cạnh tính theo phần trăm đối với: - chiều dài và chiều rộng gạch chữ nhật; - cạnh của gạch h ì nh vuông. Độ vênh góc t í nh theo phần trăm so với chiều dài đường chéo. Tính bằng milimét khi đo bằng thước lá. 7.5 Báo cáo thử nghiệm Trong báo cáo thử nghiệm bao gồm ít nh ấ t các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chu ẩ n n à y; b) mô tả viên mẫu; c) tất cả các giá tr ị đo độ cong tâm; d) t ấ t cả các giá trị đo độ cong cạnh mép; e) t ấ t cả các giá trị đo độ vênh g ó c; f) độ cong tâm lớn nhất tính bằng phần trăm hay milimét, tính theo đường chéo kích thước làm việc của gạch; g) độ cong cạnh lớn nh ấ t tính bằng ph ầ n trăm hay milimét, so với k í ch thước làm việc tương ứng; h) độ vênh góc lớn nhất tính bằng ph ầ n trăm hay milimét, tính theo đường chéo kích thước làm việc của viên gạch. H ì nh 6 - Thi ế t b ị đo độ thẳng cạnh, độ vuông góc và độ phẳng mặt 8 Chất lượng bề mặt 8.1 Mẫu thử Kiểm tra ít nh ấ t 1 m 2 gạch, tối thiểu 30 vi ê n gạch. 8.2 Thiết bị, dụng cụ 8.2.1 Đèn huỳnh quang , nhiệt độ màu từ 6000 K đến 6500 K. 8.2.2 Thước 1 m, hoặc thước khác có khoảng cách đo phù hợp. 8.2.3 Đồng h ồ đo cường độ ánh sáng. 8.3 Quy trình kiểm tra X ế p mặt ch í nh các viên gạch quay v ề phía người quan sát ở khoảng cách 1 m. Ánh sáng chiếu lên bề mặt các viên gạch phải có cường độ 300 Lux và kiểm tra cường độ ánh sáng ở tâm, ở các góc của diện t í ch mặt gạch quan sát. Quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng k í nh mắt đảm bảo thị lực. Việc quan sát và kiểm tra ch ấ t lượng bề mặt của mẫu thử đ ược thực hiện b ở i í t nh ấ t hai người. Các tác động chủ ý trên bề mặt gạch không coi là khuyết tật. 8.4 Biểu th ị kết quả Chất lượng bề mặt của từng viên gạch được tính bằng phần trăm trên mỗi viên gạch không có khuyết tật. Chất lượng b ề mặt trung bình của tổ mẫu thí nghiệm là giá trị trung bình ch ấ t lượng bề mặt của tổng số viên gạch đã th í nghiệm, được t í nh bằng phần tr ă m. 8.5 Báo c á o thử nghiệm Trong báo cáo thử nghiệm bao gồm ít nh ấ t các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) mô tả vi ê n mẫu; c) số viên mẫu đ ã kiểm tra; d) đánh giá theo tiêu ch í sử dụng; e) phần trăm diện tích bề mặt viên gạch không bị khuyết tật.